\ 46 Benj amin v. Winkler. [4] 



Die jährliche Production zu Govasdia beträgt an Koh- und Grusseisen etwa 

 50.000 Centner, oder 1000 Centner per Woche, die Gestehungskosten des Eoh- 

 eisens dürften beiläufig auf 2 fl. per Centner zu stehen kommen. Dass bei so 

 günstigen Verhältnissen der Betrieb des Hochofens dennoch auf das oben ange- 

 gebene Mass beschränkt wird, findet seinen Grund in dem Umstände, dass bei 

 den mangelhaften Communicat Jonsmitteln für das Roheisen vorläufig noch wenig 

 Absatz vorhanden war. Die Production richtet sich nach dem Verbrauche der 

 Aerarial-Eaffinirwerke, welche ebenfalls nur auf eine beschränkte Production der 

 fertigen Handelswaare angewiesen sind. 



Der grösste Theil der Erzeugung, etwa 35.000 — 40.000 Ctr., wird an die 

 Aerarial-Eisenwerke Kudsir und Sebeshely um den Preis von 2 fl. 60 kr. bis 

 2 fl. 70 kr. per Centner abgegeben, der Rest wird in den Herdfrischereien zu 

 Govasdia und Ober-Telek zu Schmiedeisen und Rohstahl verarbeitet. 



Analyse der Eiseuerie ond des erzeagteo Roheisens. Der Zweck der vorge- 

 nommenen Analysen war die Qualität der zur Roheisen-Erzeugung angewendeten 

 Erze, sowie den Einfluss, welchen sie auf das Roheisen ausüben, zu erfahren. 



Bei der Analyse der Erze wurde nebst dem Eisengehalte, welcher mittelst 

 der Margueritte'schen Titrir-Methode eruirt wurde, die Bestimmung des Eisen- 

 oxydes, der Kalkerde und Magnesia, sowie des hygroskopischen und des gebun- 

 denen Wassers, endlich des unlöslichen Rückstandes, nach den allgemein ge- 

 bräuchlichen analytischen Methoden durchgeführt; nebstdem aber das Vorhan- 

 densein von Schwefel und Mangan genau untersucht. 



Bei der Roheisen- Analyse wurde hauptsächlich das Verhältniss des Man- 

 gans, Schwefels, Siliciums, Phosphors, des chemisch gebundenen Kohlenstoffes 

 und des Graphites bestimmt. 



Bei den zahlreichen, mehr oder minder praktischen Methoden , welche zur 

 Bestimmung der einzelnen oben benannten Körper in dem Roheisen in Anwen- 

 dung stehen, sei es mir erlaubt, in Kürze den bei der Analyse befolgten Gang 

 zu erwähnen. 



Zur Bestimmung des Schwefels im Roheisen wurde eine gewogene Menge 

 des Metalles in concentrirter Salzsäure aufgelöst, und die entwickelten Gase in 

 eine Auflösung von essigsaurem Bleioxyd geleitet ; der sich bildende Schwefel- 

 wasserstoff bringt in der Auflösung einen Niederschlag von Schwefelblei *hervor, 

 welcher dann als schwefelsaures Bleioxyd gewogen und aus diesem die Menge 

 des Schwefels bestimmt wurde. 



Der in der Salzsäure unlösliche Rückstand , welcher den Graphit und die 

 Kieselerde enthält, wurde abfiltrirt, gewaschen, bei 120" getrocknet und so das 

 Gewicht beider Körper bestimmt. Behufs Trennung der Kieselerde vom Graphit 

 wurde das Gemenge beider mit Bleioxyd innig gemengt, geschmolzen, und aus 

 dem reducirten Bleiregulus die Menge des Graphites berechnet ; die Differenz 

 entspricht der Menge der Kieselerde, respective des Siliciums. 



Diese bisher nicht angewandte Methode zur Bestimmung der graphitischen 

 Kohle im Roheisen, ist dieselbe, welche im Laboratorium der k. k. geologischen 

 Reichsanstalt zur Werthbestimmung des Graphites benützt wird. Vergleichende 

 Resultate haben dargethan , dass die Ergebnisse mit den Resultaten der Ver- 

 brennung des Graphites in reinem Sauerstoffgase aahe übereinstimmen, was 

 übrigens a priori sich auch schon mit Bestimmtheit voraussetzen Hess. Für die 

 Pjaxis bietet sie daher jedenfalls hinlänglich genaue Anhaltspunkte. 



Phosphor und Mangan wurden nur qualitativ gesucht , ersterer mittelst 

 molybdänsaurem Ammoniak. Trotz diesem äusserst empfindlichen Reagens zeigte 

 sich kein Niederschlag weder beim Roheisen, noch bei den Erzen; diese Körper 



